— 457 — 



È naturale di ammettere che durante l'elettrolisi il deposito che viene man 

 mano formandosi contenga dell' H (e certamente di più se il deposito si 

 ottiene da una soluzione acida), e che l'H vi si trovi in uno stato di equi- 

 librio stabile solo finché dura la corrente. Io immagino dunque che le cose 

 stiano così: per suo conto il Ni si deposita in stato di contrazione; la depo- 

 sizione simultanea dell'H insieme col Ni diminuisce la contrazione proporzio- 

 nalmente alla quantità di H che si separa. Infatti, nelle soluzioni alcaline 

 in cui la concentrazione degli ET è minima, la contrazione è massima, mentre 

 nelle soluzioni acide, in cui quella è molte grande, la contrazione è piccola 

 e può addirittura convertirsi in dilatazione, forse perchè il sistema Ni + H 

 si forma al catodo con aumento di volume. Un fatto, che dimostra l'attendi- 

 bilità di questo ragionamento, può essere il seguente: se si stacca dall'elet- 

 trodo una laminetta del deposito e la si riscalda fortemente (circa 200°), si 

 vede la laminetta avvolgersi su sè stessa (con la concavità dalla parte che 

 sul sostegno era rivolta verso l'anodo) a forma di ricciolo; di più ricordo 

 che i depositi ottenuti per semplice immersione senza intervento di f. e. m. 

 esterna presentano una contrazione maggiore che non quelli ottenuti con 

 f. e. m. esterna. 



Questo modo di vedere è confermato dalla seguente esperienza: se una 

 laminetta fortemente flessa per un deposito di Ni ottenuto da soluzione alca- 

 lina si fa funzionare da catodo nell'elettrolisi di HjSO^ diluito, si osserva 

 che la lamina, man mano che l'elettrolisi procede, si distende come se la 

 contrazione del deposito diminuisse, e l'andamento di questa specie di dila- 

 tazione è molto somigliante a quello che si osserva con i depositi di Ni 

 dilatautesi; con la sola differenza che nel 1° caso, alla lunga, la dilatazione 

 ha un limite corrispondente probabilmente alla saturazione in H del depo- 

 sito di Ni. mentre nel secondo caso continua, sebbene molto lentamente, 

 forse a causa del continuo rinnovarsi degli strati metallici. La dilatazione, 

 che si verifica all'inizio dell'elettrolisi qualora si depositi il Ni su uno strato 

 di Ni elettrolitico precedentemente deposto, sarà evidentemente dovuta all'H 

 che si sviluppa per primo e andrà a saturare gli strati di Ni già deposto, 

 provocando un aumento di volume. 



Ad ogni valore della temperatura e ad ogni speciale valore del rap- 

 porto fra le concentrazioni degli ioni metallici e degli H* deve quindi corri- 

 spondere, secondo il mio modo di vedere, un certo valore della contrazione 

 determinata dall'equilibrio fra la tendenza alla diminuzione di volume pro- 

 pria del deposito e la dilatazione provocata dall'assorbimento dell'idrogeno. 



Fisica. — Sui centri di assorbimento delle soluzioni colorate. 

 Nota del dott. E. Adinolfi, presentata dal Oorrisp. Cantone. 



Questa Nota sarà pubblicata in un prossimo fascicolo. 



